20 
A. Beutell. 
auswüclise etwas größer geworden sind, wobei sie als Köhler 
wirken, schreitet das Wachstum schneller vorwärts. Dort, wo die 
Silberkugel beim Schwefeln das Glas berührte und daher nur eine 
verhältnismäßig dünne Sulfidschicht besaß, war ein Loch entstanden. 
Die vorher massive Kugel hat sich in eine Hohlkugel verwandelt, 
deren Wand fast ausschließlich aus Silbersulfid besteht. Der 
metallische Silberkern ist abgewandert, wobei sich die zentralen 
Teile an die Sulfidrinde herangeschoben haben. 
D. Erhitzen von natürlichem Silberglanz und Silber. 
Da bisher ausschließlich mit künstlichem Silbersulfid experi- 
mentiert worden war, blieb noch festzustellen, ob sich der natürliche 
Silberglanz ebenso gegen Silber verhielt. Zu diesem Zwecke wurde 
ein etwa li cm breiter, zylindrisch gebogener Silberblechstreifen mit 
Stückchen von Argentit angefüllt, der von der Grube „Neuer Morgen- 
stern“ bei Freiberg in Sachsen stammte. Beim Erhitzen im Vakuum 
destillierten aus dem Mineral wasserhelle, aromatisch riechende 
Tröpfchen ab, welche alkalisch reagierten. Das Rohr wurde daher 
wieder geöffnet und dann die Verunreinigungen an der Luftpumpe 
abdestilliert. Von neuem bei 560° erwärmt, ergab das Röhrchen 
schon nach 18 Stunden einige dünne, bis 1 cm lange Silberfäden. 
Nach 14 Tagen hatte sich der in der Fig. 3 veranschaulichte 
Silberbart gebildet. Der natürliche Silber glanz verhält 
sich demnach genau so wie das im V a k u u m rohr d a r - 
gestellte künstliche Sulfid. 
Es drängt sich nun die Frage auf, ob zur Erzielung eines 
raschen Silberwachstums die Berührung zwischen Silber und Sulfid 
nötig ist, oder ob das Silber auch ohne Berührung, d. h. durch 
Absorption des entstehenden Schwefeldarapfes, wirksam sein würde. 
Gegen diese Annahme sprechen bereits die vier in 25 cm langen 
Rohren angestellten Versuche, welche den Beweis lieferten, daß 
Schwefeldampf von geringer Spannung bei der Versuchstemperatur 
keine Verbindung mit Silber eingeht. Zur völligen Sicherstellung 
wurde die Frage experimentell durch drei Parallelversuche geprüft, 
welche gleichzeitig bei 450° C 72 Stunden durchgeführt wurden. 
Von den drei gleichen. 7 cm langen und 1 cm breiten Streifen von 
SAg„ wurde der erste an dem einen Ende mit einem dicht an- 
liegenden 2,8 cm hohen Silberblechstreifen umwickelt, der zweite 
erhielt beiderseitig zwei ebensolche Silberblechstreifen , welche 
jedoch durch eingeschobene U-förmig gebogene Glasstäbchen von 
dem Sulfid getrennt waren. In dem dritten Rohr war das zylinder- 
förmig zusammengerollte Silberblech durch eine Einschnürung des 
Glasrohrs vom Sulfid getrennt, so daß sich beide übereinander 
(nicht dicht nebeneinander wie im zweiten Versuch) befanden. 
Der letzte Versuch ergab die spärlichste Haarsilberbildung; nur 
einige zwar lange, aber sehr feine Silberhaare waren entstanden. 
